## Penyusutan dan Dimensi Serat Kayu Tumeh (Combretocarpus rotundatus Dans) pada Letak Radial

## The Shrinkage and Fiber Dimension of Tumeh Wood (Combretocarpus rotundatus Dan)
on Radial Positions

## Wahyu Supriyati, Alpian, dan Yanciluk
Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya email : wahyu.supriyati@for.upr.ac.id

## Abstract
The  shrinkage  of  wood  and  the  dimensions  of  wood  fibers  in  the  radial  positions  of stem  are  two  important  factors  in  the  use  of  wood.  An  understanding  of  the  dimension  of wood fiber and the shrunkage of the wood in the radial direction can guide the optimum use of  timber.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  shrinkage  and  changes  in  the dimensions  of  the  timber  ( Combretocarpus  rotundatus Dans)  in  the  radial  direction.  The method  used  refers  to  the  British  and  IAWA  standards.  The  parameters  measured  are  the radial and  tangential  shrinkage  of  wood as  well  as  the  dimensions  of  the  fiber.  The  t  test is used to test statistically. The results obtained showed that the position in the radial direction of the stem had a significant influence on the tangential shrinkage of fresh-oven dry and the fiber dimensions of Tumeh wood. The tangential shrinkage of the near pith is lower than that near the bark. The nearest pith part has a shorter fiber length; a thicker fiber wall is thinner than the near bark but still in the same quality class (Grade III).
Keywords : Combretocarpus  rotundatus,  Fiber  dimension,  Radial  positions,  Shrinkage, Tumeh.

## Abstrak
Penyusutan  dan  dimensi  serat  kayu  pada  letak  radial  merupakan  dua  faktor  yang penting  dalam  penggunaan  kayu.  Pemahaman  tentang  dimensi  serat  kayu  dan  penyusutan kayu  pada  arah  radial  dapat  mengarahkan  pada  pemanfaatan  kayu  secara  optimal.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyusutan  dan  perubahan  dimensi  kayu  Tumeh ( Combretocarpus rotundatus Dans) pada arah radial. Metode yang digunakan mengacu pada standar  British  dan  IAWA.  Parameter  yang  diukur  adalah  penyusutan  radial  dan  tangensial kayu serta dimensi serat. Uji t digunakan untuk menguji secara statistik. Hasil yang diperoleh menunjukkan  bahwa  letak  pada  arah  radial  batang  berpengaruh  signifikan  pada  penyusutan tangensial  segar-kering tanur  dan  nilai  dimensi  serat  kayu Tumeh.  Penyusutan  bagian  dekat hati lebih rendah daripada bagian dekat kulit. dekat hati memiliki panjang serat lebih pendek, tebal  dinding  serat  lebih  tipis  daripada  bagian  dekat  kulit,  tetapi  masih  dalam  kelas  kualita yang sama (kelas III).
Kata  kunci  :  Combretocarpus  rotundatus,  Dimensi  serat,  Letak  radial,  Penyusutan, Tumeh

## PENDAHULUAN
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (2023), jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah 2.741.075 jiwa. Jumlah ini  mengalami  peningkatan  sebesar  1,75% dari  tahun  sebelumnya,  yaitu  2.669.969 jiwa.  Bertambahnya  jumlah  penduduk menyebabkan  meningkatnya  kebutuhan akan kayu.
Kalimantan  Tengah  merupakan salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang memiliki hutan tropis yang luas.  Hutan ini merupakan  sumber  daya  alam  yang penting,  baik  bagi  perekonomian  maupun lingkungan.  Hutan  tropis  di  Kalimantan Tengah  sering  mengalami  kebakaran. Kebakaran  hutan  dapat  menyebabkan kerusakan  hutan  yang  parah,  termasuk kematian pohon-pohon.
Pohon-pohon  yang  mati  akibat kebakaran  hutan  dapat  menjadi  sumber kayu pionir. Kayu pionir adalah kayu yang tumbuh  dengan  cepat  di  lahan  bekas kebakaran.  Kayu  ini  sering  digunakan untuk  keperluan  sehari-hari,  seperti  bahan bangunan,  bahan  bakar,  dan  bahan  baku industri.
Tumeh
( Combretocarpus rotundatus Dans)  merupakan  salah  satu jenis  kayu  yang  mudah  didapat  di  kawasan Palangka Raya. Tumeh merupakan tumbuhan pionir pasca kebakaran .
Keunggulan  dan  kelimpahan  tumeh  telah menjadikannya selalu menarik untuk diteliti lebih dalam dan layak untuk dikembangkan.
Sifat
inheren dalam kayu mempengaruhi kualitas kayu. Sifat inheren dipengaruhi  oleh  berbagai  hal  antara  lain letak  pada  batang,  baik  radial  maupun aksial  batang.  Umumnya  penelitian  tumeh
dilakukan  terhadap  sifat  fisika  dan mekanikanya (Supriyati dkk, 1997; Supriyati dan Alpian, 2020). Letak pada batang dapat mempengaruhi sifat kayu. Sifat inheren itu dipengaruhi  oleh  berbagai  hal  antara  lain letak  pada  batang,  baik  radial  maupun aksial batang.. Keunggulan dan kelimpahan  tumeh  telah  menjadikannya selalu  menarik  untuk  diteliti  lebih  dalam. Umumnya  penelitian  tumeh  dilakukan terhadap  sifat  fisika  dan  mekanikanya. Memahami  kualitas  kayu  perlu  didasari dengan  pengenalan  sifat  kayu  yang  akan menghasilkan kesesuaian sifat dan penggunaannya.  Pemahaman  akan  sifat kayu tumeh yang tumbuh melimpah dirasa perlu dilakukan agar penggunaannya dapat optimal.
Penyusutan  dan  dimensi  serat  kayu sangat  diperlukan  dalam  menentukan kualitas  kayu.  Saat  ini  penelitian  tentang anatomi  dan  sifat  kayu  tumeh  pada  arah radial  batang  yaitu  dari  kulit  menuju  hati (empulur)  yang  berbeda  belum  dilakukan sehingga dirasa penting dilakukan. Memahami  kualitas  kayu  perlu  didukung pemahaman  yang  dalam  terhadap  anatomi dan sifat fisika kayu agar dapat kesimpulan yang benar dalam penentuan penggunaannya (Lempang 2014; Soenardi, 2012;  Wahyudi  dkk,  2014;  Supriyati  dkk ,2014).
Pengenalan  dalam  penyusutan  dan dimensi serat kayu tumeh pada arah radial yang  berbeda  diharapkan  dapat  menjadi penentuan  dalam  penggunaan  kayu    yang sesuai dengan kualitasnya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  a) menganalisa  penyusutan  kayu  tumeh  pada arah  radial  b)  menganalisa  dimensi  serat pada  arah  radial  yang  berbeda;  c)
menentukan  penggunaan  kayu  tumeh dalam arah radial yang berbeda berdasarkan  penyusutan  dan  dimensi seratnya.

## METODE PENELITIAN
Bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kayu  Tumeh  yang berasal  dari  dari  Hampangen,  Kabupaten Kasongan,  Kalimantan  Tengah.  Bahan lainnya  berupa  alkohol,  xylol,  asam  nitrat (HNO 3 ) 65 %, serbuk KClO 3 , enthelan, air biasa  dan  akuades  (air  suling).  Peralatan
yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah peralatan untuk meneliti sifat anatomi kayu yaitu: tabung reaksi, bunsen, warmer, gelas obyek, pinset, mikroskop layar, mikroskop riset.  Peralatan  untuk  menguji  sifat  fisika kayu  adalah  gergaji  mesin,  timbangan, kaliper, oven, desikator, alat ukur. Metode yang  digunakan  untuk  penelitian  Anatomi dilakukan maserasi dengan metode Schultze (IAWA, 2008), sementara penelitian  sifat  fisika  kayu  mengacu  pada standar  British  (BSI,  1957).  Adapun karakteristik  pohon  dan  tempat  tumbuh ditunjukkan Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik pohon dan tempat tumbuh Karakter Satuan Dbh cm 15,5 Jenis tanah - Alluvial Ketinggian tempat m 5-50
Keterangan : Dbh = diameter setinggi dada, dpl = dari permukaan laut
Sumber :  *  Data  peta  tanah  KHDTK  Hutan  Pendidikan  Hampangen  dan  Data Ketinggian tempat  KHDTK Hampangen (Badan Pertanahan Nasional,2023).
Berdasarkan  data  Badan  Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
(2023) dari Stasiun Meteorologi Kasongan, Kabupaten Kotawaringin
Timur,
Kalimantan  Tengah,  rata-rata  curah  hujan tahunan  di  Kabupaten  Kasongan  adalah 2.978  mm.  Curah  hujan  tertinggi  terjadi pada  bulan  Desember  dengan  rata-rata  400 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada  bulan  Agustus  dengan  rata-rata  100 mm.  Rata-rata  suhu  tahunan  di  Kabupaten Kasongan  adalah  27,5  °C.  Suhu  tertinggi terjadi  pada  bulan  Mei  dengan  rata-rata  32 °C,  sedangkan  suhu  terendah  terjadi  pada bulan  Desember  dengan  rata-rata  23  °C. Rata-rata kelembaban tahunan di
Kabupaten Kasongan adalah 85%. Kelembaban  tertinggi  terjadi  pada  bulan
November dengan rata-rata 90%, sedangkan  kelembaban  terendah  terjadi pada  bulan  Juni  dengan  rata-rata  80%. Berdasarkan  data  curah  hujan,  suhu,  dan kelembaban  yang  telah  disebutkan  di  atas, Kabupaten Kasongan diklasifikasikan sebagai  iklim  tropis  basah  (Af).  Iklim  ini dicirikan  oleh  curah  hujan  yang  tinggi sepanjang  tahun,  dengan  rata-rata  curah hujan  tahunan  lebih  dari  2.500  mm.  Suhu udara  juga  tinggi,  dengan  rata-rata  suhu tahunan  lebih  dari  25  °C.  Kelembaban udara juga tinggi, dengan rata-rata kelembaban tahunan lebih dari 80%.

## Gambar 1. Pembuatan Contoh Uji
Pohon sampel secara acak, ditebang setinggi dada (±130 meter di atas permukaan  tanah),  diambil  batang  bebas cabang kemudian dipotong menurut standar  pengujian.  Gambar  pembuatan contoh uji dapat dilihat di Gambar 1.
Analisis  data  untuk  mengetahui pengaruh  letak  bagian  batang  terhadap penyusutan dan dimensi serat menggunakan uji t. Software yang digunakan adalah SPSS 25.
1. Penyusutan
Sampel  dipotong  dengan  dimensi dengan ukuran spesimen 2(Tangensial) x 2 (Radial)  x  4  (Longitudinal).  Pembuatan sampel  mengacu  Data  hasil  pengukuran terdiri dari data awal yang diukur sebelum berat  sebelum  dilakukan  pengovenan  dan data  akhir  yang  diukur  setelah  dioven. Berikut  adalah  rumus  untuk  menghitung penyusutan
𝑃𝑦 = 𝐷 1 𝐷 0 𝐷 1 × 100%
Adapun Py adalah penyusutan (%), D 1 adalah dimensi awal sampel  (cm), dan D 0 adalah    dimensi  saat  sampel  kering
tanur  (cm). Perhitungan  dimensi  awal dihitung  dalam  kondisi  segar.  Nilai D 0 didapat  dari  pengukuran  dimensi sampel  yang  telah  dikeringtanurkan dalam  oven  (103  +  2°C)  sampai diperoleh berat konstan.
2. Dimensi Serat
Penelitian  anatomi  kayu  (dimensi serat)  didasarkan  pada  standar  IAWA. Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian, ditabulasikan  dan  dianalisa  berdasarkan kriteria  kualitas  kayu.  Penentuan  tujuan penggunaan  kayu  didasarkan  pada  kriteria kualitas kayu yang ditetapkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penyusutan Kayu
Nilai  penyusutan  merupakan  perhitungan dimensi  segar  ke  kering  tanur.  Hasil  rata- rata  penyusutan  Tumeh  pada  arah  radial disajikan  pada  Tabel  2.  Data  hasil pengukuran  terdiri  dari  data  awal  yang diukur  sebelum  berat  sebelum  dilakukan pengovenan  dan  data  akhir  yang  diukur setelah dioven.
Tabel 2. Nilai Rataan Penyusutan Kayu Tumeh pada Arah Radial Bagian radial Ulangan Penyusutan(%) Tangesial Penyusutan Radial (%) Dekat hati 15 13 7,62 8,27 3,24 3,65 Rata-rata 7,95 3,44
Salah  satu  karakter  penting  kayu adalah  kestabilan  dimensinya  (Kokutse  et al.,  2010).  Perbedaan  dimensi  yaitu penyusutan  pada  kayu  Tumeh  pada  arah radial.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan (Haygreen  &  Bowyer,  1996)  bahwa banyaknya penyusutan yang terjadi umumnya  sebanding  dengan  jumlah  air yang  keluar  dari  dinding  sel.  Spesies dengan berat jenis tinggi haruslah menyusut  lebih  banyak  persen  perubahan kandungan airnya daripada spesies dengan berat jenis rendah.
Hubungan  antara  penyusutan  dan berat  jenis  dapat  merupakan  hubungan yang  positif  (Haygreen  &  Bowyer,  1996). Penelitian  pada  penyusutan  kayu  tumeh menunjukkan  bahwa  semakin  menuju kulit, penyusutan semakin besar.
Berdasarkan asumsi bahwa berat jenis/kerapatan  memiliki  hubungan  yang positif dengan penyusutan, maka penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  pada  kayu Triplochiton  scleroxylon dan Antiaris
toxicaria dari Ghana ( Amoah & Brewbaker,  1999);  kayu  walnut  hitam ( Juglans nigra L.) (Miller & Siau, , 1983); kayu Quercus castaneaefolia ( Ayobi et al.,
2011).  Penyusutan  pada  dekat  hati  lebih rendah  daripada  di  dekat  kulit.  Hal  ini diduga  karena pada  bagian  luar  batang dekat  kulit,  sel-sel  kayu  yang  terbentuk semakin banyak.
Hal  yang  sama  dinyatakan  oleh Kiaei (2021), Haygreen & Bowyer, (1996), Panshin  and  de  Zeeuw  (1980).  Meskipun begitu  uji  t  menunjukkan  perbedaan  yang tidak  signifikan  dalam  penyusutan  di  arah radial.  Faktor  utama  yang  cenderung menutupi  pengaruh  kerapatan  (berat  jenis) terhadap  penyusutan  dan  pengembangan adalah  adanya    ekstraktif  yang  cenderung menurunkan titik jenuh serat dan menyumbat  dinding  sel  (Sunardi,  1976), (Haygreen & Bowyer, 1996). Analisis uji t untuk penyusutan kayu tumeh dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Analisis Uji t Penyusutan Kayu Tumeh pada Arah Radial
Parameter db Signifikansi Penyusutan Tangensial 26 0,331* Penyusutan Radial 26 0,195ns Keterangan : * berbeda signifikan; ns = berbeda tidak signifikan Analisis statistik uji t menunjukkan bahwa  pada  penyusutan    tangensial  dari keadaan  segar  ke  kering  tanur  terdapat perbedaan yang signifikan pada kayu pada arah radial yang berbeda tersebut.
Sebaliknya penyusutan kayu arah segar ke kering tanur pada arah radial terbukti tidak signifikan.
Pada  umumnya  semakin  tinggi penyusutan  seiring  dengan  semakin  besar
kerapatan.  Perubahan  pada  kayu  terjadi seiring  perubahan  keadaan  lingkungan yang  menyebabkan  kayu  menyerap  air (higroskopis)  (Samuel,  2021).  Penelitian (Kiaei,  2021)  menunjukkan  bahwa  ada korelasi  positif  antara  kerapatan  dan penyusutan.  Hal  yang  sama  dinyatakan
oleh (Haygreen  & Bowyer, 1996), (Panshin and de Zeeuw, 1980).

## 2. Dimensi Serat
Data  serat  kayu  merupakan  data hasil  pengukuran  serat.  Hasil  pengukuran rata-rata  dimensi  serat  ditunjukkan  Tabel
4 . Tabel 4. Nilai Rataan Dimensi Serat Kayu Tumeh pada Arah Radial (µm) Arah radial Bagian  Ulangan Panjang serat Diameter serat Diameter lumen Tebal dinding sel R1 1 2 20 20 942,75 1128,75 21,33 20,66 13,16 10,73 4,08 4,96 Rata-rata R1 1035,75 20,99 11,95 4,52 R2 1 2 3 20 20 20 1394,25 1345,50 1409,25 18,70 17,55 18,23 4,52 4,86 4,19 7,09 6,35 7,02 Rata-rata R2 1383,00 18,16 4,52 6,82 Rata-rata Tumeh 1209,38 19,58 8,24 5,67 Kelas III* Melaleuca sp (gelam)* 838,35 16,85 9,89 3,49 S.leprosula** 1086 22,88 18,84 2,02
Keterangan : R1=dekat hati, R2=dekat kulit;*= Supriyati dkk (2023)**=Vademicum (1976); ***= Sulistyo dkk (2018)
Dimensi  serat  kayu  adalah  ukuran- ukuran  sel-sel  kayu,  termasuk  panjang, diameter,  dan  ketebalan  dinding  sel. Dimensi  serat  kayu  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  termasuk  letak  pada  arah radial batang.
Pada  umumnya,  panjang  serat  kayu meningkat dari bagian tengah batang (inti) ke  bagian  tepi  batang  (kulit).  Hal  ini disebabkan  oleh  perbedaan  komposisi  sel- sel kayu pada kedua bagian tersebut. Dekat hati  mengandung  lebih  banyak  sel-sel trakeid  yang  memiliki  panjang  serat  yang lebih  panjang.  Pada  bagian  dekat  kulit kayu  mengandung  lebih  banyak  sel-sel parenkim  yang  memiliki  panjang  serat yang lebih pendek.
Hasil  pengukuran  rata-rata  dimensi serat  menunjukkan  bahwa  panjang  serat dan  tebal  dinding  serat  dekat  hati  lebih pendek  daripada  bagian  dekat  kulit  (Tabel 4).  Hal  terjadi  diduga  karena  kondisi pohon  yang  masih  relatif  muda  (diameter 15,5  cm).  Pembentukan  kayu  juvenil sedang    terjadi.  Kayu  muda  masih  belum membentuk kayu teras.
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa panjang  serat  dan  tebal  dinding  kayu tumeh  dekat  kulit  lebih  tebal  dari  pada dekat  hati.  Pola  ini  sejalan  dengan  pola penyusutan.  Hasil  penelitian  yang  serupa ditemukan  pada  p enelitian  pada  kayu Matoa ( Pometia pinnata Frost. F. Repanda Jacobs.)  (Irianto  dan  Sulistyaningsih, 2006);  kayu  walnut  hitam  ( Juglans  nigra
L.) (Miller & Siau, 1983). Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang serat meningkat dari bagian tengah batang (inti) ke bagian tepi batang (kulit).
Tabel  5  menunjukkan  uji  t  pengaruh  letak pada  arah  radial  kayu  Tumeh.  Hasil
menunjukkan bahwa letak pada arah radial memberikan  pengaruh  signifikan  pada dimensi  serat.  Hal  ini  berbeda  Dengan hasil  penelitian  Kiaei  et  al.  (2016)  kayu alder  (Alnus  glutinosa)  di  mana  dimensi serat tidak berbeda signifikan.
Tabel 5. Analisis Uji T Dimensi Serat pada Arah Radial Kayu Tumeh Parameter db Signifikansi /Sig. (2-tailed) Panjang serat 98 0,00* Diameter serat 98 0,00* Diameter lumen 98 0,00* Tebal dinding serat 98 0,00** Keterangan : ** = berbeda sangat signifikan; db=derajat bebas

## KESIMPULAN
Letak  pada  arah  radial  batang berpengaruh  signifikan  pada  penyusutan tangensial  segar-kering  tanur  dan  nilai dimensi  serat  kayu  Tumeh.  Penyusutan bagian  dekat  hati  lebih  rendah  daripada bagian  dekat  kulit.  Dekat  hati  memiliki panjang  serat  lebih  pendek,  tebal  dinding serat  lebih  tipis  daripada  bagian  dekat kulit, tetapi masih dalam kelas kualita yang sama (kelas III).

## DAFTAR PUSTAKA
Adimahavira,  A.,  &  Nugroho,  W.  D. (2019). The effect of radial position on the specific gravity and shrinkage of gaharu wood
(Gyrinops versteegii). Jurnal: Jurnal  Ilmu  Kehutanan  (Journal  of Forestry  Sciences).  Vol  14  Nomor: 2: 133-140.
Alpian,  T.A.Prayitno,  J.P.Gentur  Sutapa,
Budiadi. 2014. Pemanfaatan
Biomassa  dan  Karbon  Gelam sebagai  Bahan  Baku  Arang,  Arang Aktif dan Asap Cair dalam Rangka Pengembangan  Pengelolaan  Hutan Rawa  Gambut  Kalmantan  Tengah.
Disertasi.
Amoah,  F.  E.,  &  Brewbaker,  J.  L.  (1999). Radial  variation  in  specific  gravity of  two  tropical  rain  forest  tree species  in  Ghana  Jurnal:  Forest Ecology  and  Management.  Vol 119/ 2-3: 163-172.
Ayobi,  E,  M.  Kiaei,  R.  Bakhshi.  2011 . Heartwood and sapwood properties of  Quercus  castaneaef olia  in  the Iranian forests. Middle East Journal of Scientific Research 8/3:669-673.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2023.  Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya.
Basri,  E.  dan  I.  Wahyudi.  2013.  Sifat Dasar Kayu Jati Plus Perhutani dari berbagai  Umur  dan  Kaitannya dengan Sifat dan Kualitas Pengeringan. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 3(2):93-102. Badan  Meteorologi,  Klimatologi,  dan Geofisika
(BMKG). (2023). Stasiun  Meteorologi  Kasongan, Kabupaten  Kotawaringin  Timur,
Kalimantan Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sampit.
Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2023).  Data  Ketinggian  Tempat Desa Hampangen. Badan Pertanahan Nasional. Kasongan. Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2023).  Data  Peta  Tanah  Desa Hampangen.  Badan  Pertanahan Nasional. Kasongan
Basri, E. dan S. Hidayati. 1993.
Pengeringan  alami  dan  Buatan Sepuluh Jenis Kayu Nusa Tenggara Barat.  Jurnal  Penelitian  Hasil Hutan  (3):122-127.
BSI  (British  Standard  Institution).  1957.
British  Standard  Methodes  of Testing  Small  Clear  Specimens  of Timber (B.S. 373: 1957). London. Buford,  M.  A.,  Stokes,  B.  J.,  Sanchez,  F.
G.,  &  Carter,  E.  A.  (1998).  Using biomass to improve site quality and carbon sequestration. IEA Bioenergy , 1. https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article /view/18729/12022. Departemen Pertanian. (1976). Vademicum  Kehutanan  Indonesia. Departemen Pertanian. Direktorat Jenderal Kehutanan. Jakarta. Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan
Tengah.  (2018).  Gambaran  Umum
Wilayah  Kota  Palangka  Raya.
Review  Dokumen  RP12-JM  Kota Palangka Raya , 37–50.
Eb, C., Simpson, D., & Morgenstern, E. K.
(1996). Variation In The Relationship Of Wood Density With Growth In 40 Black Spruce ( Picea Mariana ) . 28 (1). https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article
/view/18729/12022
Haygreen,  J.  G.  &  J.Bowyer. Hasil  Hutan dan  Ilmu  Kayu  (diterjemahkan oleh:  Sucipto,  A.H) (Soenardi Prawirohatmodjo  (ed.)).  Gadjah
Mada University Press.1996. Hadjib,  N.,  Muslich,  M.,  &  Sumarni,  G. (2006).  Sifat  Fisis  Dan  Mekanis Kayu  Jati  Super  Dan  Jati  Lokal Dari  Beberapa. Jurnal  Penelitian Hasil  Hutan , 24 (4),  359–369. https://doi.org/10.20886/jphh.2006. 24.4.359-369
Hidayat,  S.,  &  Karnasudirdja,  S.  (1987).
Sifat Pengeringan Alami dan
Dehumidifikasi Beberapa Jenis Kayu  Indonesia. Jurnal  Penelitian Hasil Hutan , 4 (3), 41-44. Irianto, R.Y., &Sulistyaningsih, R.A. (200
6). Karakteristik  sifat  fisik  dan mekanis  kayu  matoa  ( Pometia pinnata Frost. F. Repanda
Jacobs.). Jurnal  Penelitian  Hasil Hutan, 24(1).
Kiaei, M., H.R. Naji, H. Abdul-Hamid, M. Farsi.,  2016.  Radial  Variation  Of Fiber  Dimensions,  Annual  Ring Width,  And  Wood  Density  From Natural  And  Plantation  Trees  Of Alder  ( Alnus  Glutinosa )  Wood Wood Research 61 (1): 55-64 Kiaei  M.,  Effect  of  site  and  elevation  on wood  density  and  shrinkage  and their  relationships  in  Carpinus betulus  No  Title. Forestry  Studies in China , 14 , 2290234. https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article /view/18729/12022 (10 Mey 2012) Kokutse,A.,  L.  Brancheriau  &  G.  Chaix. Rapid  prediction  of  shrinkage  and fibre  saturation  point  on  teak (Tectona  grandis)  wood  based  on near-infrared  spectroscopy. Annals of Forest Science , 67 (4) (2010).
Lempang,  M.  (2014).  Sifat  Dasar  dan Potensi  Kegunaan  Kayu  Jabon Merah. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol 3, No 2 (2014).
Miller,  E.  J.,  &  Siau,  J.  F.  (1983).  Radial variation  in  specific  gravity  and fiber  dimensions  of  black  walnut (Juglans  nigra  L.)  Jurnal:  Wood
and  Fiber  Science,  Volume:  15. Nomor: 4:09-320.
Miranda,  I.,  Sousa,  V.,  &  Pereira,  H. (2011).  Wood  properties  of  teak (Tectona  grandis)  from  a  mature unmanaged  stand  in  East  Timor.
Journal  of  Wood  Science , 57 (3), 171–178.
https://doi.org/10.1007/s10086- 010-1164-8
Panshin, A. J. and de Zeeuw, C.. Textbook of  Wood  Technology:  Structure, identification,  properties,  and  uses of  the  commercial  woods  of  the United  States  and  Canada (4th ed.).  McGraw-Hill  Series  in  Forest Resources.  New  York,  McGraw- Hill Book Co. (1980)
Soenardi.  (2012).  Sifat-sifat  Fisika  Kayu. Cakrawala Media. Yogyakarta Najiyanti,Sdan Muslihat,L. 2013. Mengenal Tipe Lahan Rawa Gambut  Wetlands  International- Indonesia Programme Bogor. Diakses melalui http://www- personal.umich.edu/~thoumi/Resea rch/carbon/Forest/.../Agri05.pdf. Pada tanggal 9 Maret 2013 Samuel,  S.  (2021).  CHAPTER  4  Moisture Relations  and  Physical  Properties of Wood. In Wood Handbook-wood as an Engineering Material (pp. 1–
22).
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/ fplgtr/fplgtr282/chapter_04_fpl_gtr 282.pdf
Sulistyo,J.,  H.Praptoyo,  G.Lukmandaru,
R.Widyorini,
Widyatno, O.Karyanto,  F.Ishiguri,  and  SN. Marsoem. Wood Anatomical
Features and Physical Properties of Fast  Growing  Red  Meranti  from Line  Planting  at  Natural  Forest  of Central Kalimantan . Wood Research Journal Vol.9 No.2.2018:52-59. Supriyati,  W.,  Alpian.  (2020).  Sifat Mekanika Kayu Tumeh ( Combrecarpus  rotundatus Dans) pada Arah Radial. Jurnal Daun. Vol 7 No.2 :167-170.
Supriyati,  W.,  Sudarmadji,  Mahali  (1997).
Variabilitas  Sifat  Fisika  Kayu Tumeh  ( Combrecarpus  rotundatus Dans) dan Kayu Bangkirai ( Shorea leavis Ridl.)  pada  Arah  Radial.
Skripsi. Universitas Palangka Raya.
Supriyati, W., T.A. Prayitno Sumardi, S.N. Marsoem  (2013).  Sifat  Fisika- Mekanika  Kayu      Gelam  yang Tertimbun  di  Rawa  Gambut  pada
Tiga Kelas Diameter. Jurnal Bionatura  Jurnal  Ilmu-ilmu  Hayati dan Fisik.Vol.15 No.3 (2013): 165-
169
Supriyati, W., T.A. Prayitno Sumardi, S.N. Marsoem. (2014). Proporsi Kayu Teras dan Sifat Fisik Mekanik pada Tiga Kelas Diameter Kayu Gelam ( Melaleuca cajuputi ) di Kalimantan Tengah. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis Vol 12(I):56-64 Supriyati,  W.,  S.  Mayawati,  Yanciluk, Alpian,  A.S.  Budi.  (2023).  The Anatomical  Structure  Of  Gelam Wood  ( Melaleuca  cajuputy )  On Two-Type  Place  Growing  And Three  Diameter  Classes.  Bahan Presentasi IWORS. Bogor.